89 



fast gar nicht enthalten, trutzdeni zeigt sich ein Eisenoxydgehalt 

 von 5 — 6 Procent und ein Thonerdegehalt von lU Procent, da 

 aber der P'assait chemisch eine von den Augiten ziemlich ab- 

 weichende Zusammensetzung besitzt, so möchte ich ihn gar nicht 

 als einen Beweis für obige Ansicht anführen ; es ist immerhin 

 möglich, dass der Fassait eine äusserlich nicht ersichtliche Um- 

 wandlung erlitten hat, die das Eisenoxydul in Eisenoxyd verwan- 

 delt hat. Als Belege für meine oben ausgesprochene Ansicht 

 kann ich die von mir angeführten Analysen an Augiten erwähnen. 



Ein Augit von Cuglieri zeigte unter dem Mikroskope 

 nur sehr wenig Glaseinschlüsse und MikroUthe, sowie etwas 

 Magnetit , deren Gesammtmenge mehr als 1 '^ Percent be- 

 trug, aber selbst wenn ich annehme, dass viel mehr vorhanden 

 war, so lassen sich keineswegs der Eisenoxydgehalt von 6-32 

 Perc, noch der Thonerdegehalt von 862 Perc. dadurch erklären. 



Der Eisenoxydgehalt würde hier eine Beimengung von 

 1 1 Perc. Magnetit erfordern ; ebenso müssten in dem an Magnetit 

 fast ganz freien Augit von Grenwood furnace , der 5"05 Eisen- 

 oxyd enthält, 9 Perc. Magnetit enthalten gewesen sein. 



Gelber Vesuv-Augit. der ungemein gut ausgesucht war und 

 mikroskopisch keinen Magnetit enthielt, zeigte r09 Eisenoxyd 

 und 6-07 Thonerde. 



Dadurch wird wohl die Ansicht widerlegt, dass Eisenoxyd 

 und Thonerde im Augit durch Verunreinigungen hervorgebracht 

 werden. 



Am wenigsten rein unter den von mir untersuchten Augiten 

 war der Augit von Bufaure, derselbe enthält etwas Magnetit, 

 sowie Glaseinschlüsse, die nicht entfernt werden konnten; die 

 Gesammtsumme schätzte ich auf etwa 2 V^ Perc. ; aber unter 

 dieser Annahme wird das Endresultat nur sehr wenig geändert; 

 1 Perc. Magnetit vermehrt den Eisenoxydulgehalt um 0-69 Perc, 

 den des Eisenoxyduls um 0.31. 



Mit Berücksichtigung desselben wären die erhaltenen Zahlen 

 zu verbessern und ergibt sich ungefähr 



FeO : 7-43 

 Fe^Oi : 3-01 



